550 C. Doelter, 



Maximale KristallisationvSgeschwindigkeit. 



Kristallisationsvermögen und maximale Kristallisations- 

 geschwindigkeit fallen bei verschiedenen Substanzen nicht 

 zusammen, denn es gibt Stoffe, wie Olivin, bei welchen das 

 Kristallisationsvermögen so groß ist, daß sie ohne jeglichen 

 Glasrest auch bei rascherer Abkühlung kristallisieren, die aber 

 nur kleine Kristalle bilden; große Olivinkristalle habe ich oft 

 auch bei langsamer Abkühlung nicht erhalten; eine Ausnahme 

 macht der Fayalit (vergl. 560), welcher große Kristallisations- 

 geschwindigkeit besitzt. Es darf auch nicht vergessen werden, 

 daß die Kristallisationsgeschwindigkeit eine vektorielle Eigen- 

 schaft ist. Die Unterschiede in verschiedenen Richtungen sind 

 oft sehr verschieden, wie bei Feldspaten, Augiten; dagegen ist 

 die Kristallisationsgeschwindigkeit weniger verschieden bei 

 Olivin oder bei Nephelin, Magnetit, Leucit. 



II. Kristallisationsvermögen. 



Neben der Kristallisationsgeschwindigkeit ist auch das 

 Kristallisationsvermögen von Wichtigkeit, die Zahl der spontan 

 entstehenden Kristallisationszentren in der Gewichtseinheit 

 der unterkühlten Flüssigkeit pro Zeiteinheit bei gegebener 

 Temperatur. Es gibt Körper, die sehr viele Kristaliisations- 

 zentren zeigen, wie Spinell, Olivin, bei denen die Kristalli- 

 sationsgeschwindigkeit keine sehr große ist; hier bilden sich 

 auch kleine Kristalle. Bei Augit, Fayalit bilden sich große, lang- 

 gestreckte Kristalle, aber in geringerer Zahl. Allerdings zeigen 

 Substanzen von großem Kristallisationsvermögen auch größere 

 Kristallisationsgeschwindigkeit. 



Um zu erfahren, welche Menge von der Gewichtseinheit 

 einer Substanz in der Zeiteinheit kristallisiert, ist es aber nicht 

 nur nötig, die Zahl der Kristallisationszentren zu messen, da 

 jene auch von der Kristallisationsgeschwindigkeit abhängt; ist 

 diese groß, so können trotz geringerer Anzahl von Zentren 

 größere Mengen in die kristallisierte Phase umgewandelt werden 

 als bei größerem Kristallisationsvermögen und kleinerer Kri- 

 stallisationsgeschwindigkeit. Ich habe, um die Menge der 

 kristallisierten Phase gegenüber der amorphen zu bestimmen. 



